48 



III. lUonatsberieht. 



lieber das Tellur und einige seiner Verbindungen, 



Ueber das Vorkommen und die Gewinnung des Tel- 

 lurs ist zu verweisen auf Ben der 's (Inaugural- Disserta- 

 tion. Göttingen 1852.) Versuche über die Gewinnung des 

 Tellurs aus den siebenbürgischen Golderzen und Lowe's 

 (Journ. für prakt. Cliem. Bd. 60. S. 163.) Versuche, um 

 das Tellur im Grossen zu gewinnen. Zu den Fundorten 

 in Siebenbürgen und Ungarn und St. Jose in Brasilien 

 ist seitdem noch Fluvannacounty in Virginien, und Cum- 

 berland hinzugekommen {Rmnmelsherg, Suppl. zum Hand- 

 tvöi'terb. über den ehem. Theü der Mineralogie u. Jahresher. 

 für Phys. u. Chem. Jahrg. 1855.) 



Die Methode von Löwe besteht vorzüglich in der 

 Behandlung des Blättererzes von Zalathna mit Schwefel- 

 säure und Hinzufügung von Salzsäure, um ausser dem 

 Golde auch das Silber zurückzuhalten, worauf das Tellur 

 durch Zink ausgefällt wird. Der Plan, zum Fällen die 

 schweflige Säure zu verwenden, welche bei der Auflösung 

 frei wird, scheint bei der von Oppenheim verwendeten 

 Portion noch nicht zur Ausführung gekommen tax sein. 

 Dieselbe enthält als Beimengungen hauptsächlich Blei, 

 ferner Silber, und in kleinen Mengen noch Eisen, Kupfer, 

 Gold, Schwefel und Selen. 



Zur Darstellung der Säuren des Tellurs wandte 

 Oppenheim das pulverförmige unreine Material an. 

 Zu den übrigen Versuchen destillirte er dasselbe ohne 

 Anwendung eines Wasserstoffstroms aus einer Porcellan- 

 retorte, deren Hals es grösstentheils ausfüllte. Bevor 

 das Rohtellur in die Retorte gebracht wurde, ward es 

 in Proberöhrchen und in einer Atmosphäre von Wasser- 

 stoffgas in compacte Massen geschmolzen. Von 35,5 Gr. 

 Rohtellur destillirten 31 Gr. über, also 87 Procent. Der 

 Rückstand bestand aus Tellurmetallen und Bleioxyd. 



1. JJeher einige physikalische Eigenschaften des Tellurs. 

 Regnault ist durch die allgemeine Industrie- Ausstel- 

 lung zu Paris in den Besitz seltener Metalle gekommen, 



